Siebzehnter Absclinilt. Ilulzer. (Scliluss.) 97 !i 



KlnJi., T. iilinifolüt Scopoli), /Ann l'lii'il aht-r aiicli vnii der in ihrem 

 natürlichen Verbreilungsgehiele beschränkteren, duch hüulig angepdanzten 

 Grossblättrii;en oder Soiiiiiicr-Ijndi' 7'. (/r(i//(//fn//ii l\ltrli., 7\ j)/tih/j/h////(/s 

 Scopoli) gcliolrrl. 



Holz dinciiaiis liejl , vitii lirlitcrcr udiT lieferer Splintfarbe, ohne 

 dunkleren Kern, zerslreulpuri.ü,', im nuerselmitl mit mikiMmllichen Gelassen, 

 zahlreichen sehr feinen, oft kaum kenntlirhen .Markstrahlen und meist 

 wenig auffälligen Jahresringgrenzen, im Längsschnitt fein nadelrissig, 

 glänzend, auf der Iladiallläehe querstreillg, im Tangenlialschnilt die Mark- 

 strahlen erst unter der Lupe als feine, ungleich lange Strichelchen zei- 

 gend. Von gleichmässigem Gefüge, doch ziemlich grobfaserig, weich, 

 leicht (spec. Lufttrockengewicht im Mittel 0,52), leicht-, doch nicht glatt- 

 spaltig, elastisch, gut schneidbar, wenig fest, von geringer Dauer. 



-Mikroskopischer Charakter. Gefdsse zahlreich, 0,025 — 0,09 mm 

 weit, theils einzeln, theils zu 2 oder mehreren in Gruppen (diese im 

 äusseren Spätholze oft radial gestreckt), mit einfach durchbrochenen Glie- 

 dern, meist sechsseitigen, etwa 5 ;x breiten, quer- bis schrägporigen Iluf- 

 tüpfeln und derben, fast 3 a dicken, mit meist 1 1 a Zwischenraum bald 

 steiler, bald flacher ringsum laufenden Schraubenleistchen. Markstrah- 

 jen meist 2 — 4, auch bis 5 Zellen (0,05 mm) breit und 0,32 — 1,00 mm, 

 manche auch bis 2,00 mm und selbst darüber hoch, einzelne kleine ein- 

 schichtig. Markstrahlzellen 8—24 a im Mittel etwa 14 jx) hoch und 3 

 bis 8 |jL breit, die kantenständigen oft kürzer als die anderen. Spärlich 

 getüpfelte Fasern, im Querschnitt von sehr ungleicher Form und Grösse, 

 in ihrem Mitteltheile weitlichtig (bis 27 u.) und von massiger Wanddicke, 

 oft regellos gelagert, als Grundmasse. Straii.:;parenohym reichlich, in 

 einfachen, meist schrägen Querzonen, mit dünnwandigen, in der Hegel 

 0,06 — 0,1 I mm langen und bis 24 a breiten, in radialer Richtung meist 

 stark abgeplatteten und dann im Querschnitt oH fast dreieckigen, nur 

 11 — 3 IX weiten Zellen, in den meist schmalen, aber deutlichen Spät- 

 holzgrenzen gefässähnliche Tracheiden (siehe Fig. 13^, BK 



Ein vorzüglicher IluhslulV für die liildsclmilzerei, vielfach auch zu 

 gröberen Schnitzwaaren benutzt, dem Tischler und Wagner als Blind-, 

 beziehentlieh Füllholz dienend, zur Herstellung von Kisten sehr geeignet, 

 auch zu Fleehlwork verwendet. Liefert Zeichen- und Sehiess]>nlverkolile. 



Anmerkung. Leber das Holz der südeuropäisehen, mit den fehlen 

 Linden nicht verwandten Steinlinde siehe Nr. 92. 



